Mineralbildung in Schmelzmassen etc. 57 



Schluss ganz undurchsichtige Zone, die aus Glas mit einem 

 winzigen Staub von Cuprit besteht. 



Die vorliegenden Graarschlacken sind immer ziemlich 

 basisch, es ist somit leicht zu erklären, dass das Kupfer- 

 oxydul hier frei ausgeschieden wird; dagegen möchte man 

 fortwährend die Möglichkeit vermuthen, dass Cu 2 in mehr 

 $«0. 2 -reichen Schmelzflüssen von der Kieselsäure festgehalten 

 werden könnte. Um diese Frage zu erledigen wurde Cu 2 

 mit verschiedenen Augitschlacken zusammengeschmolzen 1 ); 

 bei schneller Abkühlung erhalten wir, wie soeben erwähnt, 

 ein Cw 2 0-Grlas, in den Präparaten der in einer Zeit von ein 

 Paar Stunden abgekühlten Schmelzmassen dagegen finden 

 wir das Kupferoxydul als Cuprit ausgeschieden, und be- 

 treffend den später, in reichlicher Menge und grossen Indi- 

 viduen gebildeten Augit ist nichts besonderes wahrzuneh- 

 men; es ist jedoch möglich, wie wir es später näher nach- 

 weisen werden, dass ein kleiner Theil des Kupferoxyduls 

 in das Silikatmineral hineingegangen sein kann. 



Der Cuprit gehört immer zu den ältesten Ausschei- 

 dungen des Magmas; in mehreren Schmelzproducten finden 

 wir es gleichzeitig mit Magnetit gebildet, und es ist immer 

 früher als die begleitenden Silikatmineralien (Olivin, Augit 

 usw.) individualisirt worden. 



Ein besonderes Interesse verdient eine alte, parallel- 

 stengelig entwickelte «Saigerschlacke» von "Wellersdorf bei 

 Mittersill (Deutschland), die mir seinerzeits Professor A. W. 

 Stelzner in Freiberg gütigst zur Verfügung stellte, und 

 die bei einer qualitativen Analyse viel Cu 2 neben ZnO r 

 PbO und Si0 2 erwies. — Die mikroskopische Untersuchung 

 zweier Präparate (Fig. 19, a & h), das eine =}=, das andere i_ 



*) Es wurden bei den verschiedenen Versuchen 10—12 % Cu 2 und 

 (Oa,jM"#)0-Silikate von Sauerste- ffverh. 2 — 2.3 gewählt; eingewogen 

 200—210 gr. 



